Zinn. Der Bleizerfall erfolgt danach also unter Zusammenziehung, 
der Zinnzerfall unter Ausdehnung. Aus der äußerlichen Ver- 
schiedenheit der beiden Fälle ließe sich mithin kein Einwand 
gegen die Auffassung des Bleizerfalls im’ Sinne einer allotropen 
Umwandlung herleiten. = 
Dagegen führen anderweitige Beobachtungen zur Verwertu Mi 
der Allotropieauffassung, mit der ja auch die im Abschnitt 1 mit 
geteilten Erfahrungen unvereinbar erscheinen. 
Betrachtet man in den Anfangsstadien der On Andins be- 
griffenes Blei unter mäßiger Vergrößerung, so erkennt man ganz 
deutlich, daß die mechanische Auflösung des kompakten Metalls 
nicht zu beliebig feiner Zerteilung führt, sondern nur zuKörnern 
(oder Blättern) von immerhin beträchtlicher Größe, zwischen denen 
die schon erwähnten, anfangs sehr feinen, im Verlaufe der Er- 
scheinung sich merklich verbreiternden Risse klaffen. Die Körner 
selbst sehen anderseits durchaus kompakt und homogen aus. Unter- 
sucht man das zu Boden gefallene Pulver mikroskopisch, so findet 
man, daß es aus eben diesen Körnern in isoliertem Zustande besteht. 
Ihre Form ist polyedrisch mit mehr oder weniger deutlicher Ab- 
rundung der Begrenzungselemente; eine ausgesprochene Krystall- 
form ist nicht zu erkennen. Das ganze Bild spricht entschieden 
N en nah a Nee en ae mr a sh ze a 
PRSETETOERT FL 
. gegen die Entstehung einer neuen allotropen Modifikation, die 
doch zumindest im Anfange ın Form feinster Krystallkeime auf- 
treten müßte, macht es vielmehr überaus wahrscheinlich, daß die 
Körner Gebilde sind, die schon ım kompakten 
BDieiıtertievorlagen und nur durch den chemischen Prozeß 
zwischen dem Metall und.der Nitratlösung isoliert worden sind. 
Das Verhalten des zerfallenen Bleis gegen frische Nitratlösung ist, 
soweit die qualitative Beobachtung das festzustellen gestattete, so, 
wie nach Vorstehendem zu:erwarten: das Bleipulver wirkt ebenfalls, 
und zwar relativ rasch, reduzierend auf die Nitratlösung; die ein- 
zelnen Körner werden aber einheitlich angegriffen, erfahren also 
keinen weiteren Zerfall in feinere Strukturelemente. | 
- Ein zweiter Einwand gegen die Allotropieauffassung des Blei- 
zerfalls erwächst au®den Erfahrungen mit dem Einflusseder 
Temperatur auf das Umwandlungssphanomens 
Oben war bereits davon die Rede, daß die Reduktion des Nitrats 
durch Blei bei höherer Temperatur wesentlich energischer verläuft, 
was ja nicht weiter verwunderlich ist. Hand in Hand damit geht 
aber auch bei 100° — also 40° über dem Umwandlungspunkte 
nach Jänecke — eine starke Beschleunigung des Bleizerfalls, 
sodaß Bleistücke bei 100 ° ın etwa ebensoviel Tagen in Pulver um- 
gewandelt werden können, wie Monate bei Zimmertemperatur dazu 
erforderlich sind. Nur muß man hierbei die Lösung mehrfach er- 
